und der verwandten Chlorüre von Kobalt und Nickel. 



97 



Setzt man wie gewöhnlich b = 1, so ergibt sich aus 



a 2 = 4c 2 — 1, 



daß c > \ sein muß, wenn eine Annäherung an die erwähnte 

 rationale Lage der Gleitfläche möglich sein soll, dagegen kann 

 ä in jedem beliebigen Verhältnis zu b stehen, denn es ist 



was für jeden reellen Wert von ä reell bleibt. Für den 

 Bischofit ergibt die Rechnung 



a ' ~*~ 9 b2 = 1,00183 anstatt 1. 

 4 c 2 



Da Kristalle, die in einem Thermostaten auf 100° erwärmt 

 waren, bei der Deformation ebenfalls keine merkliche Ab- 

 weichung der Gleitfläche von der Lage // (110) erkennen 

 ließen, ist anzunehmen, daß dieses Verhältnis bis 100° nicht 

 merklich veränderlich ist 1 . 



Denkt man sich {201} als Basis genommen, so wird er- 

 sichtlich (vergl. Fig. 7), daß das Verhältnis der Strecken, 

 welche o 1 und K 2 auf der Achse b abschneiden , gleich 1 : 3 

 ist. Die Anordnung der Teilchen in {201} kann daher nur 

 eine rhombische (nach den Kanten zu {111} oder zu {110}), 

 keine rektanguläre sein 2 , mit Rücksicht auf die anscheinend 

 vollkommene Spaltbarkeit nach {110} wird also die Anordnung 

 nach den Kanten [201 : 110] die wahrscheinlichere sein, was 

 für die Beurteilung der Isomorphie mit Kobalt- und Nickel- 

 chlorür von Bedeutung sein dürfte. Habitus und Größe der 

 Schiebung verbieten aber gleicherweise das Mineral etwa als 

 pseudotrigonal zu betrachten, es ähnelt darin vielmehr dem 

 Titanit 3 . 



1 Es ist ersichtlich, daß in nach irrationalen Gleitflächen verzwillingten 

 Kristallen bei Änderungen der Temperatur Spannungen entstehen müssen, 

 welche (auch bei gleichförmiger Erwärmung) Veranlassung zu weiteren 

 Verschiebungen geben können. 



2 Dies. Jahrb. Beil.-Bd. XIV. 289. 1901. 



3 1. c. p. 306 u. 1889. II. 98. Mit Rücksicht auf das rhombische 

 Netz in {201} müßte man, um die Annäherung an trigonale Symmetrie zu 

 prüfen, {201} mit der trigonalen Basis vergleichen, die zweite Kreis- 

 schnittsebene mit einer Prismenfläche der einen, die Schiebungsrichtung 

 mit der Kante der Basis zum Prisma der anderen Ordnung. Man findet 

 für die Winkel dieser Flächen : 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1906. Bd. I. 7 



